der Heulandit- und Lesmiiigruppe. 



41 



auch schwach doppelbrechenden, oben beschriebenen Platten 

 liegen. Platten, welche das Stadium der schwachen Doppel- 

 brechung erlangt haben, gehen nach den vorliegenden Beob- 

 achtungen des Verfassers beim Liegen an der wasserdampf- 

 haltigen Luft nicht wieder in ihren ursprünglichen Zustand 

 zurück. 



Treibt man das Erhitzen der Spaltblättchen immer weiter, 

 so tritt schliesslich der endgültige Zerfall des Krystallmoleküls 

 ein. Die dann weisslichen, hart und körnelig anzufühlenden 

 Massen klärten sich in Öl nicht mehr auf. 



Überblickt man die Veränderungen, die der Brewsterit 

 beim Erhitzen erfährt, so lassen dieselben sich folgendermaassen 

 zusammenstellen. 



1. Un erhitzte Kr y stalle. Monoklin. Ebene der 

 optischen Axen senkrecht zum seitlichen Pinakoid. Erste, 

 positive Mittellinie in Axe b. 



2. Bis ca. 200° erhitzte Kry stalle. Rhombisch. 

 Ebene der optischen Axen senkrecht zum seitlichen Pinakoid 

 und parallel Axe a. Positive Mittellinie senkrecht zum seit- 

 lichen Pinakoid. 



3. Bis zur vollzogenen Trübung erhitzte Kry- 

 stalle. Monoklin. Ebene der optischen Axen senkrecht zum 

 seitlichen Pinakoid, im stumpfen Winkel ß gelegen und ca. 33° 

 mit Axe a bildend. Negative Mittellinie senkrecht zum seit- 

 lichen Pinakoid. 



Stark erhitzte Kry stalle. Monoklin. Ausserordent- 

 lich schwache Doppelbrechung. Sonst wie 3. 



Der Vergleich mit den Umänderungen, welche der Heu- 

 landit beim Erhitzen erfährt, lässt einen ganz entsprechenden 

 Verlauf bei diesem verwandten Minerale erkennen. In kurzer 

 Zusammenstellung ist derselbe nach früheren Darlegungen des 

 Verfassers beim Heulandit von Andreasberg folgender. 



1. Un erhitzte Kry stalle. Monoklin. Ebene der 

 optischen Axen senkrecht zum seitlichen Pinakoid. Erste, 

 positive Mittellinie in Axe b. 



. 2. In Öl gekochte Krystalle. Rhombisch. Ebene 

 der optischen Axen parallel dem seitlichen Pinakoid. Nega- 

 tive Mittellinie senkrecht 2Pöö (201). 



3. Bis zur vollzogenen Trübung erhitzte Kry- 



